4 C. Doelter, 



ich seinerzeit synthetisch dargestellt habe, ohne daß eine 

 Hydratisierung versucht wurde. Trotzdem also kein Wasser in 

 der Schmelze vorhanden war, gelingt die Darstellung der 

 Glimmer, welche doch bekanntlich einen nicht unbedeutenden, 

 in den verschiedenen Varietäten schwankenden Gehalt an 

 Wasser führen, welcher oft 5% übersteigt. 



Ebenso habe ich ein Produkt hergestellt, welches dem 

 Epidot gleichkommt, jedoch statt Hydroxyl Fluor enthält. Es 

 scheint also, daß es möglich ist, in der Verbindung einen Teil 

 oder das ganze Hydroxyl durch Fluor zu ersetzen, ohne daß 

 die wesentlichen Eigenschaften des Stoffes sich ändern. 



Ich möchte daran erinnern, daß in den Topasen wahr- 

 scheinlich das Umgekehrte stattfindet, daß Fluor zum Teil durch 

 Hydroxyl ersetzt werden kann. Ferner haben neuere Unter- 

 suchungen, z. B. die von F. Zambonini, zu dem Resultat 

 geführt, daß in vielen Mineralien das Wasser, welches man für 

 Konstitutionswasser hielt oder zum Teil für Krystallwasser, 

 kein solches war, sondern gelöstes Wasser. In solchen Fällen 

 wird man daher auch eine wasserfreie Verbindung herstellen 

 können, welche alle Eigenschaften der wasserführenden natür- 

 lichen Verbindung besitzt. 



Ich gehe über zu der Beschreibung der Versuche. 



Phenakit. 



G. A. Daubree^ ließ bei Rotglut einen Strom von Chlor- 

 silicium auf Beryllerde einwirken und glaubte, Phenakitkrystalle 

 erhalten zu haben, was jedoch durch St. Claire-Deville- 

 berichtigt wurde; er fand, daß die Krystalle eher dem Silicat 

 BeSiOa entsprachen als dem Orthosilicat Be2Si04. Ebelmen 

 schmolz Kieselsäure mit Beryllerde und Borax zusammen und 

 erhielt ein Produkt, welches vielleicht Phenakit sein könnte, 

 was aber zweifelhaft ist. 



Wegen des hohen Schmelzpunktes der Beryllerde ist es 

 zu empfehlen, ein leicht schmelzbares Berylliumsalz zu ver- 

 wenden; als solches hat sich mir das Nitrat bewährt, wobei 



1 C. R. 39, 135. 



2 C. R. 52, 1304. 



